Herstellung rein. JSfickelsalze. — Eeindarstellung v. Wismuth. 459 



wärmuDg eintrat und eine gelbrothe Lösung von Eisenjodid 

 entstand, aus welcher durch Verdunstung und Kälte die 

 erwähnten Krystalle gewonnen wurden. Sie sind zerfliesslich, 

 lösen sich in Alkohol leicht zu einer gelbrothen, nicht nach 

 Jod riechenden Flüssigkeit, wurden aber durch Wasser sofort 

 in Eisenjodür und freies Jod zersetzt. [The Chicago Fhar- 

 macüt Vol. IX. No. 6. yag. 172. June 1876). Dr. G. V. 



Herstellung reiner Nickelsalze. 



Terreil gewinnt aus dem gewöhnlichen Mckel reines 

 Sulfat, indem er das unreine Metall in Königswasser aufnimmt, 

 durch metallisches Eisen das Kupfer ausfällt, durch Chlor oder 

 Salpetersäure alles Eisen in Oxyd verwandelt, durch Erhitzen 

 mit überschüssiger Schwefelsäure die Salpetersäure und Salz- 

 säure verjagt, endlich das Eisen mit kohlensaurem Baryt 

 ausfällt und das Filtrat zur Krystallisation verdampft, welche 

 nun Anschüsse von chemisch reinem Nickelsulfat liefert. [The 

 Chicago Pharmacist. Vol. IX. No. 10. pag. 311.). Dr G. V. 



Eeindarstellung von Wismuth. 



Die Darstellung des Wismuths im Zustande völliger 

 Reinheit bietet grosse Schwierigkeiten, da hauptsächlich zwei 

 das Wismuth stets begleitende Metalle, Silber und Eisen, dem- 

 selben hartnäckig anhaften, Th Urach hat eine Eeihe von 

 Versuchen ausgeführt, um dem fühlbaren Mangel einer beson- 

 ders für das Arbeiten in Laboratorien in kleinerem Maassstabe 

 tauglichen Methode abzuhelfen. Die älteste Methode der 

 Darstellung eines reinen Wismuths dürfte wohl die von Ques- 

 neville sein, welcher empfahl, das rohe Wismuth so lange 

 mit KNO^ zu schmelzen, als eine herausgenommene Probe 

 sich noch roth, violett oder indigblau färbt. Sobald die Probe 

 grün oder goldgelb erscheint und diese Färbung auch nach 

 dem Erkalten beibehält, sei das Wismuth rein. Nach den 

 Versuchen Thürachs lässt sich nach dem Quesneville'schen 

 Verfahren allerdings leicht reines Bi gewinnen, aber nicht 

 ohne beträchtlichen Verlust an Bi, das gleichfalls oxydirt wird 

 und in die Schlacke eingeht. An demselben Fehler leiden 

 die Methoden von Muspratt, der Schmelzen des Metalls mit 

 ^/le seines Gewichts KNO^ und Boraxglas im Grraphittiegel 

 oder auch Schmelzen mit KNO^ und NaCl empfiehlt. Auch 



